(8i2 ) 



leur solidité et les effets variés qu'ils produisent; le ton mat des objets 

 semblait déjà, du reste, exclure toute supposition à cet égard. D'un autre 

 côté, il fut bien établi que cette patine, qui faisait corps avec le bronze, 

 n'était point due à une coloration par le soufre, ainsi que les Chinois le 

 pratiquent dans certains cas. 



» Il y avait donc lieu de supposer que la composition de l'alliage em- 

 ployé n'était pas étrangère aux résultats obtenus; ces prévisions furent 

 entièrement confirmées par les analyses consignées dans le tableau suivant: 



i. 

 Élain .... 4; 36 



Cuivre. . . Su ,']i 

 Plomb ... 9 190 



Or 



Fer 0,55 



Nickel ... » 



Zinc 1 ,86 



Arsenic. . . traces 



Soufre. . . . traces 



II. 



2,64 

 82,90 

 10,46 

 traces 



0,64 

 traces 



2.74 



0,25 



3,27 

 81, 3o 

 1 1 ,o5 



u 



0,67 

 3,27 



traces 



4. 



3,23 

 83,09 

 1 1 ,5o 



» 

 0,22 



» 



o,5o 



0,25 



traces 



5. 



5,52 

 72,09 

 20, 3 1 



I "3 

 » 



0,67 

 traces 

 traces 



7.27 

 72,32 



■4,59 



0,28 



6,00 

 traces 



7. 



6,02 



71,46 



.6,34 



0,25 

 » 



5,94 

 traces 



99,39 99,63 99,56 98,79 100, 32 100,46 100,01 



» Eu égard à la minime partie de ces objets qu'il a été possible de pré- 

 lever pour l'analyse, on n'a pu prendre la densité que d'un seul de ces 

 bronzes, le n° 1 : cette densité a été trouvée = 8,8455. 



» La première remarque, et en même temps la plus importante, à laquelle 

 donne lieu la composition des alliages du premier groupe, c'est que tous 

 contiennent une proportion de plomb beaucoup plus grande que celle des 

 bronzes d'art ordinaires; l'expérience a montré d'ailleurs que cette quan- 

 tité de plomb augmente précisément avec l'intensité de la patine. On arrive 

 ainsi à cette conclusion (que corrobore la synthèse), que la patine foncée 

 des bronzes niellés de la Chine et du Japon examinés est due à la compo- 

 sition propre de ces bronzes. 



» Les alliages du second groupe se distinguent par une plus forte pro- 

 portion d'étain, et surtout de zinc; leur décoration est plus soignée et 

 semble dénoter un progrès dans la disposition des dessins; mais déjà le 

 zinc, qui s'y trouve plus abondamment, semble contre-balancer la présence 

 du plomb. 



» Il restait à reconstituer ces bronzes de toutes pièces, et à vérifier si les 

 alliages ainsi obtenus se comporteraient de même que les alliages chinois. 



